Afd. A. N:o 19] Specifische Wärme von Legierungen aus Zinn und Blei. 3 
(2) Sn) FAOrRION IDentöR Sp b Nye 
STO pIFr P2 8 pr ti P2 S2 
(på + P2) Sr 52 
3 FENA Vi ee & 0 nh oa 
(3) Pi sot P2 
Es sei noch c, die specifisehe Wärme des Zinns, c, diejenige 
des Bleis. Nach Regnault gilt för viele Legierungen die 
sog. Mischungsformel, nach welcher die specifisehe Wärme 
einer Legierung under der Voraussetzung berechnet werden 
kann, dass die Bestandteile ihre specifisechen Wärmen beibe- 
halten. Hiernach wäre 
På Pa 
4 e=— C — Cs 
(4) pt Pi tPa ” 
Eliminiert man das Verhältnis py : po zwischen den Gleich- 
ungen (1) und (4), so findet man 
WS 0 [bl ENL Cr G V4C3 — VIC 
(5) fe ed ge tg Se 
vi — Va Vi — Va vi — Va vi — Va 
d. h. eine lineare Abhängigkeit zwischen v und e. Diese Be- 
ziehung kann zur Präfung des Regnault'schen Gesetzes be- 
nutzt werden. Trägt man die in der Tabelle enthaltenen 
Werte von v als Abscissen, die beobachteten Werte von c als 
Ordinaten ab, so sieht man tatsächlich, dass die erhaltenen 
Punkte ziemlich genau in einer Geraden liegen (Fig. 1). Als 
Gleichung der Geraden ergiebt sich nach der Methode der 
kleinsten Quadrate 
(6) 0 = 0.48573 v — 0.012338. 
Die aus dieser Gleichung berechneten Werte der specifischen 
Wärme sind in der Tabelle eingetragen und mit den beobach- 
teten Werten verglichen. 
För Legierungen aus Zinn und Blei bestätigt sich 
somit das Regnault'sche Gesetz. Fär die Legierungen 
PbSn und PbSn,, sowie fär mehrere andere Metalllegierungen 
